213 
y . • 
die durch die Capillarität verursacht waren. Es war dafür 
Sorge getragen, dass der Schlackenstrom rein und ohne 
Beimengung von Asche u. s. w. unmittelbar aus dem Gestell 
des Ofens herauskam, dieser war, um die Ansammlung 
der Schlacke zu ermöglichen, vorher eine Zeit lang gestopft 
worden. ' 
150. Die so eingeftillte Schlacke blieb eine Zeit lang 
flüssig; ihre obere Fläche begann schnell unter den Rand 
der Röhre herunter zu sinken, indem die Schlacke durch 
Leitung Hitze an die Eisenmasse der Röhre abgab und so 
sich zusammenzog, wähi'end die Form sich ausdehnte. 
Sehr bald aber begann dennoch eine feste Kruste am 
oberen Ende sich zu bilden. Ihre Dicke wurde nach dem 
Widerstande geschätzt, den sie dem Eindringen eines we¬ 
nig zugespitzten Stahlstäbchens entgegensetzte. Sehr bald 
nachher fing die vorher glatte und flache Kruste an, hohl 
oder concav nach dem Centrum ’ sich umzubilden. Das 
deutete an, dass eine selbsttragende Kruste sich nun rund um 
die ganze Form gebildet hatte, deren Inneres gleichwohl 
noch flüssig war. Das markirte also den Augenblick, in 
dem die wirklichen Dimensionen der gusseisernen Form 
bekannt sein mussten, als Ausdruck des Volumens der 
Schlacke, da sie an der Oberfläche fest wurde. Da die 
Dimensionen der gusseisernen Röhren, so lange sie noch 
kalt, genau gemessen waren (bei 49^5P resp. 52® Fahr.), so 
brauchen wir nur die Temperatur der gusseisernen Form 
im Augenblick des Anfanges der Erstarrung der Schlacke 
in ihr, um ihre Capacität festzustellen. 
151. Die Röhren wurden so schnell wie möglich 
mit Schlacke gefüllt; die volle Füllungszeit betrug 4 bis 
8 Minuten, Durch besondere Versuche wurde nachgewie¬ 
sen, dass Wasser in allen drei Höhlungen der Röhre 7 Mi¬ 
nuten nach dem Beginn der Füllung zum Sieden kam, das 
kann als die Zeit gelten, in der die Eisenmasse der Form 
selbst 212® Fahr, erreicht hatte. Es wurde ausserdem ge¬ 
funden, dass die feste rundumgehende starre Kruste sich 
in 22 Minuten im Durchschnitt bildete, und dass die Er-, 
Starrung etwa 20 Minuten nach dem Beginn der Füllung 
anfing. Da die Differenz der Temperatur der gusseisernen^ 
OF !U-ß2lS U * 
JiOV 1 ^ 1-^ 
